﻿1646 
  J. 
  Schiller, 
  

  

  ich 
  nicht 
  zweifeln 
  möchte, 
  das 
  Alter 
  des 
  Holzes 
  auf 
  das 
  

   Brechungsvermögen 
  ausübt, 
  konnte 
  ich 
  leider 
  infolge 
  meines 
  

   Wegganges 
  von 
  Wien 
  nicht 
  konstatieren. 
  

  

  Es 
  schien 
  ferner 
  auch 
  die 
  Frage 
  von 
  Interesse 
  zu 
  sein, 
  wie 
  

   sich 
  die 
  Holzelemente, 
  die 
  von 
  mir, 
  wie 
  schon 
  oben 
  erwähnt, 
  in 
  

   lufttrockenem 
  Zustande 
  untersucht 
  wurden, 
  verhalten 
  möchten 
  

   im 
  feuchten 
  Zustande. 
  Denn 
  da 
  Wasserabgabe, 
  wie 
  an 
  der 
  

   Stärke 
  gezeigt 
  werden 
  konnte, 
  den 
  Brechungsexponenten 
  stark 
  

   in 
  die 
  Höhe 
  treibt, 
  so 
  ließe 
  sich 
  vielleicht 
  aus 
  den 
  Brechungs- 
  

   exponenten 
  oder 
  der 
  Differenz 
  der 
  Brechungsexponenten, 
  die 
  

   gewisse 
  Holzelemente 
  in 
  einem 
  Schnitte 
  einmal 
  im 
  lufttrockenen 
  

   Zustande, 
  das 
  andere 
  Mal 
  im 
  feuchten 
  Zustande 
  nach 
  einer 
  

   bestimmten 
  Zeit 
  zeigen, 
  ein 
  Schluß 
  auf 
  gewisse 
  physikalische 
  

   Eigenschaften 
  (hygroskopisches 
  Verhalten 
  der 
  einzelnen 
  Holz- 
  

   elemente 
  etc.) 
  ziehen. 
  

  

  In 
  der 
  nachfolgenden 
  Tabelle 
  wurden 
  die 
  ermittelten 
  

   Brechungsexponenten 
  der 
  Libriform 
  fasern 
  oder, 
  wenn 
  solche 
  

   nicht 
  vorhanden, 
  der 
  Tracheiden 
  angegeben. 
  Kommen 
  diese 
  

   beiden 
  ersten 
  Holzelemente 
  im 
  selben 
  Holze 
  vor, 
  so 
  schienen 
  

   sie 
  im 
  Brechungsvermögen 
  minimal 
  zu 
  differieren, 
  weshalb 
  ich 
  

   in 
  der 
  Tabelle 
  diese 
  beiden 
  Elemente 
  nicht 
  besonders 
  namhaft 
  

   gemacht 
  habe, 
  da 
  diese 
  Differenzen 
  in 
  der 
  Fehlerzone 
  der 
  

   Methode 
  liegen, 
  wie 
  schon 
  oben 
  erwähnt 
  wurde. 
  Dagegen 
  

   mußten 
  die 
  Markstrahlen 
  und 
  die 
  Gefäße 
  besonders 
  erwähnt 
  

   werden. 
  Die 
  letzteren 
  haben 
  unter 
  den 
  Elementen 
  des 
  Holzes 
  

   fast 
  stets 
  das 
  kleinste 
  Brechungsvermögen. 
  

  

  